l356 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



S. Leduc, Liesegang, etc. Il s'agit là de phénomènes osmotiques en parois 

 semi-perméables (voir expériences S. Leduc). 



Moulage des réseaux nacrés. — Les aspects nacrés que nous obtenons ne 

 sont bien dus qu'aux phénomènes optiques des réseaux. On peut le démon- 

 trer en coulant à la surface de ces plaques nacrées un collodion de nitrocel- 

 lulose ou d'acétocellulose, on détache par séchage une pellicule d'éther cel- 

 lulosique parfaitement nacrée : elle reproduit tous les aspects de la plaque 

 originelle dont elle est un moulage. 



Conclusion. — Par superposition, ces empilages de réseaux calciques 

 donnent, il est facile de le concevoir, une structure alvéolaire qui se rap- 

 proche étrangement de la structure ado})tée pour la nacre naturelle, 



Nous pensons que ces expériences éclairent et vérifient les théories 

 admises pour la composition [)l)y.sique et chimique de la nacre et de la perle 

 fine. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur h suif ure de zinc phosphorescent. Note 

 de M. A. -A. Gu.vTz, présentée par M. A. Ilaller. 



Le sulfure de zinc phosphorescent préparé pour la première fois par Sidot 

 en distillant au rouge blanc de la blende dans un courant de gaz inerte est 

 un produit cristallisé (wurtzite) présentant une phosphorescence verte. Il 

 est chimiquement identique à la blende, mais cristallise dans le système 

 hexagonal. 



Le sulfure de zinc est en effet dimorplie et d'après L.-A. Allen et J.-L. 

 Grenshawn, la blende ou sphalérite est la forme stable en dessous de 1020°, 

 tandis que la wurtzite est la forme stable aux températures élevées. 



Nous avons préparé ces deux variétés, phosphorescentes toutes deux, 

 par chauffage du sulfure précipité conformément aux observations de L.-A. 

 Allen et J.-L. Crenshavvn ('). 



Au microscope les deux variétés se distinguent aisément, la wurtzite se 

 présente sous la forme de petits cristaux octaédriques très réfringents, agis- 

 sant fortement sur la lumière polarisée. La sphalérite, au contraire, est en 

 lamelles, sans action sur la lumière polarisée. 



Les analyses donnent, pour les deux variétés, des chiffres concordants : 



\\ urlzile. Splialérile. Calculé pour ZnS. 



Soufre 32,79 32,96 32,90 



Zinc 67,08 67,01 67,10 



(') L.-A. Allen et J.-L. Crenshawn, Z. anorg, Ch., l. 79, p. 25. 



